72 
Die elektrische Leitfähigkeit zeigte stets eine Zunahme 
mit der Alterungsdauer bis auf etwa das 1 Y 2 fache des ur- 
sprünglichen Wertes. Der Endwert wird bei hohen Alterungs- 
temperaturen im allgemeinen erheblich schneller als bei 
niedrigen erreicht. Doch ergab sich eine besonders langsame 
Umwandlung bei etwa 225°. 
Auch die Thermokraft, die stets gegen Kupfer gemessen 
wurde, zeigte erhebliche Aenderungen. Bei Temperaturen 
unterhalb etwa 200° nahm sie stets mit der Alterungsdauer 
zu bis zu einem fast das Doppelte des ursprünglichen betragen- 
den Wertes. Bei Temperaturen über 200° nahm die Thermo- 
kraft zunächst bis zu einem Minimum ab, um dann wieder 
anzusteigen. 
Das Verhalten der elektrischen Leitfähigkeit entspricht 
einigermassen der von Herrn Dr. Take bei hohen Feldstärken 
gefundenen Abhängigkeit der Magnetisierbarkeit von der 
Alterungsdauer. 
Wie schon in dem voraufgehenden Vortrag von Herrn 
Professor Richarz erwähnt, zeigen sich die aus der Elektronen- 
theorie sich ergebenden Vermutungen über das Verhalten der 
Thermokraft bei Temperaturen über etwa 200 0 im allgemeinen 
bestätigt, wenn man zum Vergleich die von Herrn Dr. Take 
bei sehr kleinen Feldstärken ermittelte Abhängigkeit der 
Magnetisierbarkeit von der Alterungsdauer benutzt. Aller- 
dings sind im einzelnen Abweichungen vorhanden, z. B. tritt 
das Minimum der Thermokraft früher ein, als das ihr ent- 
sprechende Maximum der Magnetisierbarkeit. Die genauen 
Daten sollen, wie gesagt, einer besonderen Mitteilung Vor- 
behalten bleiben. 
Herrn Dr. F. Heusler bin ich für die gütige Ueberlassung 
der Legierung zu grossem Dank verpflichtet. Herrn Dr. Take 
danke ich herzlich für die freundliche Hilfe, die er mir stets 
bereitwilligst bei diesen Versuchen leistete. 
